■>, 16 PHYSIQl K. 



tèno (/» %), au nuiaganèse {i %), au uicki'l (.> % ^ 1 %)• Ayant à ma dis- 

 position des séries d'aciers spéciaux dans lesquels la teneur en métal 

 spécial s'élève jusqu'il plus de 3o %. je pense reprendre dune manière 

 systématique la question (|ui' j'avais déjà étudiée en 1900.. La méthode 

 que j'ai employée à cette éptique ne me donnait pas la résistance élec- 

 trique en valeur absolue; aussi la premièie question qui s'est posée pour 

 moi a été de déterminer la résistivité électrique des aciers spéciaux à la 

 température ordinaire. Des études semblables ont déjà été faites, en 

 particulier par MM. Henry Le Chatelier, Barrett, Brown et Hadlield, 

 Portevin. 



J'ai étudié les aciers au nickel, au manganèse, au chrome, au tungstène; 

 voici les nombres trouvés, les résistances ayant été mesurées par la mé- 

 thode de Idid Krlviii. montage Carpentiei': 



i" Aciers fin carbone. 



Carbone. 



Fer puddié o. i5o 



Acier OjOOf" 



Acier . <).i<)o 



Acier. •';57i) 



Acier o.()>(> 



2" Aciers au niclxcl. 

 S. o.ioa (le carbone. A o.Soo de carlione. 



Teneur en M. 0. Teneur en Ni. ■i. 



•;». ,2'î. . . . . . iJ.S 2, '20 20,1 



5 , '3 2 i , 1 4 • 90 '(") . ' 



7,''î •<4:<» 7,09 '";" 



10,10 •>.7.8 9)79 U'-^^ 



••^'>7 ">'>,<» i',27 4<>,« 



15,17...... ^')J I >,<>i 47.8 



20,40 '''}7 v.().oi (")o.() 



2î , H") >!• ! "^ •>."). o(j 7 "> . •}. 



29.i)ri .S7, 1 



3" Aciers au i)i(ntL:ii ni-se. 

 Peu carl)urés(o,i-o,2C). Tré-i carbures (i>.S-o,(|C). 



Teneur en Mn. •i. l'cneur en Mii. c. 



0,432 i^."» <». |(')i ■-'■7.9 



2, I "x) 25, î I ,o3i 3i ,0 



r> , 1 3;) '){) , 8 1 , \)->. îS . J 



lo,»!-». 73,1 3,084..... io.3 



1 2 , 920 ..... 75,8 "» , 1 1 •> > > . "^ 



7 ,200. , . . . ('>>, j 



10.080 70,2 



1 2 , oqC) ..... 71,' 



